( 434 ) 



gamme des colorations que peuvent prorluire les divers métaux dans les 

 couvertes cuites au four à porcelaine. 



1) Nous avons obtenu les bleus avec la plupart des métaux sur lesquels 

 ont porté ces recherches. Les métaux qui nous ont donné le bleu nous 

 ont donné au moins les colorations qui l'avoisinent dans la répartition des 

 couleurs du spectre, et ceux dont nous avons poussé l'étude plus complè- 

 tement nous ont, en général, donné toutes les colorations au feu de por- 

 celaine, en faisant varier la teneur en métal, la composition de la couverte 

 et l'atmosphère, la température restant constante à la montre i3 de Séger 

 (i36o" ou iSgo" centigrades, suivant l'échelle de graduations adoptée). 



» Voici, pour les principales couleurs, les résultats que nous avons 

 obtenus au four de fabrication, indépendamment de résultats de labora- 

 toire plus étendus (') • 



Chrome {^) Violet (O), bleus (O), vert, jaune, orangé (0), rouge (O). 



Cobalt (^) B\eu, vert (R), rose (R). 



Cuivre Bleu, vert, jaune, rouge. 



Didyme ( '• ) Violet (R), bleu (R), vert (R). 



Erbhim Violet (R), bleu (R), vert (O), rouge (O). 



Fer Bleu (R), verts (R), jaune, rouges (R). 



Lanthane Violet (R), bleu (R). 



(') Les colorations nouvelles, ou peu connues, au grand feu de porcelaine, sont 

 indiquées en italiques. Le pluriel indique les nuances variées. (O) indique atmosphère 

 oxydante, et (R) atmosphère réductrice. Nous n'indiquons ainsi que le type d'atmo- 

 sphère, sans distinguer la composition même de l'atmosphère, que nous faisons varier, 

 en employant, par exemple, le chlore, le soufre, des vapeurs métalliques, etc. Cette 

 désignation ne spécifie d'ailleurs que le type d'atmosphère qui nous a donné les meil- 

 leurs résultats, les mêmes couleurs pouvant s'obtenir souvent, dans des atmosphères 

 différentes, si l'on fait varier convenablement la composition de la couverte et la 

 nature de l'oxyde ou des composés métalliques employés. Ainsi, le cuivre donne du 

 jaune et du rouge en oxydant; le molybdène, du bleu en réducteur. 



(^) Les bleus de chrome sont obtenus en oxydant, avec courant d'air pris à l'exté- 

 rieur du four, en introduisant le chrome à l'état de sesquioxyde, à la teneur de o,5 

 à 1,2 pour loo, dans une couverte feldspathique, en présence du zinc. De 1,2 à i,5 

 pour 100, le rose apparaît, et à 1,6 pour 100 le bleu disparaît. 



(') En mentionnant le rose de cobalt, nous devons indiquer que, quoique l'obte- 

 nant sur pièces de fabrication, nous n'en avons pas achevé l'étude. 



(*) Colorations différentes de celles obtenues avec l'oxyde de néodyme pur, que 

 nous devons à l'amabilité de M. Demarçay. Celles du néodyme sont moins vives. On 

 les obtient, pour le néodyme comme pour le didyme, en oxydant, mais les tons sont 

 pins frais en réducteur. 



